## PENGARUH TEMPERATUR DALAM PEMBUATAN KARBON AKTIF
DARI KULIT SALAK ( SALACCA SUMATRANA ) DENGAN AKTIFATOR
SENG KLORIDA (ZnCl 2 )
Muhammad Turmuzi, Ardiano Oktavianus Sahat Tua, Fatimah Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Almamater Kampus USU Medan, 20155 Indonesia
Email: turmuzi@yahoo.com

## Abstrak
Karbon  aktif  dapat  dibuat  dari  berbagai  bahan  baku  baik  anorganik  maupun  organik.  Salah  satu bahan organik yang potensial adalah kulit salak.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh temperatur  dalam  pembuatan  karbon  aktif  dengan  aktifasi  kimia  ZnCl 2 dari  kulit  salak. Metodologi  penelitian  meliputi  proses  persiapan  bahan  baku,  aktifasi,  pirolisa  dan  pengujian. Rasio ZnCl 2 yang digunakan adalah 1:1 g/g dengan variasi temperatur aktifasi 400, 450, 500, 550 dan  600  °C  serta  waktu  aktifasi  2  jam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai iodine meningkat  dan yield menurun  seiring  meningkatnya  temperatur  aktifasi.  Nilai iodine dan yield tertinggi diperoleh pada temperatur aktifasi 600°C dan 400°C yaitu 694 mg/g dan 30,93%.
Kata kunci : karbon aktif, kulit salak, ZnCl 2 , nilai iodine

## Abstract
Activated  carbon  can  be  made  of  organic  or  anorganic  materials.  Salak  peel  is  a  potential organic  material  as  activated  carbon.  This  research  aimed  to  understand  the  effect  of temperature  in activated  carbon  with  chemical activation  ZnCl 2 production  from  salak peel.  The method included preparation of raw material, chemical activation, pyrolysis and iodine value test. The  ratio  of  ZnCl 2 is1:1  g/g,  the  activation  time  is  2  hours  and  the  acivation  temperature variation is  400, 450, 500, 550  and  600 o C.  Results  showed  that the  iodine  value increased  and yield  decreased  as  the  increasing  of  activation  temperature.  The  highest  iodine  value  and  yield were achieved at 600°C and 400°C, the values were 694 mg/g and 30,93%.
Keywords : activated carbon, salak peel, ZnCl 2 , iodine value
Pendahuluan Karbon aktif adalah bahan yang mengandung  karbon  dengan  luas  permukaan internal  yang  besar  dan  struktur  berpori kompleks  yang  banyak  digunakan  dalam aplikasi  industri  maupun  pengolahan  limbah [14,  32].  Karbon  aktif  mampu  menyerap senyawa volatil, pestisida, benzena, klorin dan berbagai jenis logam [16].
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah disadari  pentingnya  pemanfaatan  limbah pertanian  untuk  diolah  menjadi  bahan  yang bernilai tambah. Pemanfaatan limbah pertanian secara luas digunakan sebagai bahan baku  karbon  aktif.  Limbah  pertanian  yang sudah  diuji  sebagai  bahan  baku  pembuatan karbon  aktif  adalah  biji  kurma  [33],  sabut kelapa  [7],  tongkol  jagung  [18]  dan  limbah apel  [27].  Selain  itu,  kulit  salak  juga berpotensi sebagai karbon aktif layak pakai [6]. Salak ( Salacca edulis Reinw ) berasal dari Asia
Tenggara. Buah ini memiliki bentuk menyerupai  telur.  Kulit  buah  berwarna  coklat dan  ditutupi  dengan  sisik  yang  teratur, memberikan  penampilan  kulit  reptil.  Setelah dikupas,  kulitnya  menjadi  limbah  yang mengandung unsur karbon sehingga berpotensi  menjadi  bahan  baku  karbon  aktif [10].
Proses pembuatan karbon aktif terbagi dua yaitu  fisika  dan  kimia  [29].  Salah  satu  proses kimia  yang  sering  digunakan  adalah  metode impregnasi.
Belakangan ini penelitian tentang pembuatan  karbon  aktif  dengan  proses impregnasi  ZnCl 2 telah  banyak  dilakukan. Sabut kelapa dengan aktifator ZnCl 2 menghasilkan  adsorben  yang  efektif  untuk menghilangkan nitrat dari larutan [7].
Tempurung  kelapa  diaktifasi  oleh  aktifator ZnCl 2 menghasilkan karbon aktif yang mampu mengkatalis  reduksi  hexamine  kobalt  (III)
sehingga  konversi  hexamine  kobalt  (III) meningkat  dengan  adanya  karbon  aktif tersebut  [30].  Kulit  singkong  dengan  aktifator ZnCl 2 mampu mengadsorpsi logam Ni, Cd, Cr dan  CN  dari  air  limbah  dengan  efektif  [21]. Periwinkle shell yang diaktifasi ZnCl 2 mampu mengadsorpsi iodine sebesar 104,95 mg/g [22]. Limbah lumpur kertas dengan aktifator ZnCl 2 - menghasilkan  karbon  aktif  dengan  luas permukaan  737,6  m 2 /g  dan  nilai iodine 764,8 mg/g [31].
Penelitian  ini  membuat  karbon  aktif  dari kulit  salak  dengan  proses  aktifasi  kimia  oleh
ZnCl 2 . Tujuannya adalah mengetahui pengaruh temperatur dalam pembuatan karbon aktif  dari  limbah  kulit  salak  dengan  aktifator ZnCl 2 .

## Teori
Kulit  salak  yang  memiliki  struktur  dan warna  sangat  mirip  dengan  kulit  reptil memberikan nama  khas  bagi  buah  salak  yaitu buah  ular  [24].  Kulit  salak  mengandung  air, karbohidrat,  mineral  dan  protein  [9].  Ekstrak kulit buah salak mengandung flavanoid, tanin, alkaloid dan hidrokuinon [9].
Karbon  aktif  didefinisikan  sebagai  bahan yang  mengandung  karbon  dengan  luas permukaan  internal  yang  besar  dan  struktur berpori  kompleks  yang  dihasilkan  dari pengolahan  bahan  baku  pada  reaksi  suhu tinggi.  Karbon  aktif  terdiri  dari  87  sampai 97%  karbon  tetapi  juga  mengandung  unsur- unsur  lain  tergantung  pada  bahan  baku  dan metode  pengolahan  yang  digunakan.  Struktur berpori  karbon  aktif  memungkinkan  karbon aktif  tersebut  untuk  menyerap  bahan-bahan berfasa cair dan gas [14]. Volume pori karbon aktif biasanya berukuran antara 0,2 sampai 0,6 cm 3 /g. Sedangkan luas permukaannya berukuran  antara  800  sampai  1500  m 2 /g  [11].
Secara  umum,  ukuran  diameter  pori  dalam suatu  karbon  aktif  biasanya  dikelompokkan sebagai berikut [13]:
1. Mikropori memiliki dimensi < 2,0 nm
2. Mesopori  memiliki  dimensi  antara  2 sampai 50 nm
3. Makropori memiliki dimensi > 50 nm Aktifasi  fisika  adalah  proses  pembentukan struktur  pori-pori  molekuler  produk  karbon dan  pelebaran  luas  permukaannya  pada temperatur  tinggi  antara  800-1000  °C  dengan keberadaan gas-gas pengoksidasi seperti steam , CO 2 dan udara [2].
Aktifasi  kimia  dicapai  dengan  proses penguraian  atau  pelepasan  molekul  air (dehidrasi), biasanya pada struktur bahan baku selulosa.  Aktifasi  umumnya  digunakan  untuk
produksi  karbon  aktif  dari  serbuk  gergaji, kayu  atau  gambut.  Proses  ini  meliputi impregnasi  bahan  baku  berkarbon  dengan  zat aktifator, biasanya kayu, dan proses karbonisasi  campuran  tersebut  [5].  Zat aktifator  memiliki  fungsi  sebagai  agen dehidrasi yang mempengaruhi proses dekomposisi  saat  pirolisa.  Agen  tersebut menghambat pembentukan tar sehingga meningkatkan yield karbon dan juga kemampuan adsorpsinya [5]. Zat aktifator ada bermacam-macam  seperti  seng  klorida,  asam pospat, aluminium klorida, magnesium klorida, kalium hidroksida, natrium hidroksida dan lain sebagainya.  Namun,  zat  yang  paling  umum digunakan  dalam  industri  adalah  seng  klorida (ZnCl 2 ),  asam  pospat  (H 3 PO 4 )  dan  kalium hidroksida (KOH) [15].
Menurut  Hsu  dan  Teng  [15]  dalam pembuatan karbon aktif dengan aktifasi kimia, aktifator  seperti  ZnCl 2 dan  H 3 PO 4 lebih  baik digunakan untuk material lignoselulosa seperti ampas  tebu,  dibandingkan  dengan  aktifator yang  bersifat  basa  yaitu  KOH.  Hal  ini  karena material  lignoselulosa  memiliki  kandungan oksigen yang tinggi dan aktifator yang bersifat asam  tersebut  bereaksi  dengan  gugus  fungsi yang  mengandung  oksigen,  sedangkan  untuk aktifator  KOH  bereaksi  baik  dengan  karbon sehingga bahan baku yang memiliki kandungan  karbon  yang  tinggi  lebih  baik menggunakan aktifator KOH.
KOH  baik  dalam  membentuk  mikropori yang  lebar  dan  distribusi  yang  luas  dari mikropori  tersebut,  namun  mesopori  yang dihasilkan  sangat  sedikit.  Sedangkan,  ZnCl 2 menghasilkan  mikropori  yang  lebar  dan mesopori  yang  kecil.  H 3 PO 4 membentuk mikropori namun seiring dengan terbentuknya mesopori  yang  lebar  dan  bahkan  makropori [13].
Pirolisa  adalah  proses  dekomposisi  termal yang  terjadi  tanpa  adanya  oksigen.  Pirolisa adalah  langkah  mula-mula  dari  pembakaran dan  gasifikasi  [12].  Proses  ini  selalu menghasilkan padatan  (arang),  cairan  (air  dan senyawa  organik),  dan  gas  (CO,  CO 2 ,  CH 4 , H 2 )  [26].  Produk  pirolisa  dapat  digunakan sebagai  bahan  bakar  atau  sebagai  bahan  baku untuk  industri  kimia.  Karena  sifat  dari prosesnya, yield produk pirolisa yang dihasilkan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan yield produk  proses  lainnya.  Secara  umum, produk  pirolisa  lebih  murni  dan  karena  itu dapat  digunakan  dengan  efisiensi  yang  lebih besar.  Bahan  baku  yang  cocok  untuk  pirolisa adalah  batubara,  kotoran  manusia  dan hewan,
sisa makanan, kertas, kardus, plastik, karet dan biomassa [28].

## Metodologi Penelitian Persiapan Bahan Baku
Kulit  salak  yang  diperoleh  dari  kabupaten Tapanuli  Selatan  dicuci  dengan  air  keran beberapa  kali  hingga  bersih.  Kemudian  kulit salak  dikeringkan  pada  suhu  110  °C  dengan oven hingga beratnya konstan. Lalu kulit salak digerus  sehingga  diperoleh  ukuran  50  mesh dalam ball mill .

## Pembuatan Karbon Aktif
Pada  beaker  gelas  500  ml  dimasukkan ZnCl 2 dan  bahan  baku  dengan  perbandingan 1:1  g/g.  Campuran  diaduk  dan  dijaga temperatur  larutan  85°C  selama  4  jam.  Lalu campuran  tersebut  dikeringkan  dalam  oven hingga  berat  konstan.  Setelah  itu,  campuran yang  sudah  kering  dipirolisa  dalam furnace dengan  laju  alir  nitrogen  105  cm 3 /menit selama  2  jam  dengan  variasi  suhu  400,  450, 500,  550  dan  600°C.  Hasil  pirolisa  disimpan dalam desikator hingga mencapai suhu kamar. Kemudian  serbuk  dibilas  dengan  larutan  HCl 0,8  N  dan  akuades.  Pada  akhirnya  serbuk dikeringkan  pada  suhu  110  °C  dengan  oven selama 8 jam.
Analisa % Yield
Pada  penelitian  ini,  data %yield karbon aktif
diperoleh
dengan melakukan
penimbangan  sampel  pada  awal  keadaan (berat  kering  sampel  mula-mula)  dan  pada akhir  proses  (berat  kering  karbon  aktif). Adapun  nilai  % yield dapat  ditunjukkan melalui persamaan (1).
- .......(1)
Analisa Nilai Iodine
Pada  penelitian  ini  data  bilangan iodine karbon  aktif  diperoleh  melalui  metode Europ an Counc   of Ch m ca  Manufactur rs’ Federations [3].  Persamaan  yang  digunakan adalah persamaan (2).
.................................... (2)
Dimana:
X   = mg iodine teradsopsi oleh karbon aktif = (12.693 N 1 ) – (279,246 N 2 V)
N 1 = normalitas larutan iodin N 2 = normalitas larutan natrium tiosulfat V = volume natrium tiosulfat terpakai (ml) m = massa karbon aktif (gram)
Recovery (Pemulihan) ZnCl 2 Recovery dilakukan  dengan  pencucian larutan  HCl  0,8  N  di  dalam  gelas  beker  pada temperatur  ruang.  Pemilihan  konsentrasi  ini karena  logam  Zn  tidak  dapat larut  maksimum pada  konsentrasi  dibawah  0,8  N,  menurut percobaan  yang  dilakukan.  Karbon  aktif  hasil pirolisa didinginkan dan dimasukkan ke dalam 25 ml larutan HCl 0,8 N.
Pada  penelitian  ini,  data %yield  recovery
ZnCl 2 diperoleh dengan melakukan penimbangan ZnCl 2
mula-mula saat melakukan aktifasi kimia, karbon aktif setelah pirolisa  (X)  dan  berat  kering  karbon  aktif setelah  pencucian  HCl  serta  akuades  (X 1 ). Adapun  nilai  % yield  recovery ZnCl 2 dapat ditunjukkan melalui persamaan (3).
- - .................(3)

## Hasil dan Pembahasan
Yield Yield adalah  kuantitas  produk  yang diperoleh  dari  reaksi.  Pengaruh  temperatur aktifasi terhadap % yield karbon aktif dari kulit salak  disajikan  dalam  bentuk  grafik  yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar  1.  Hubungan  Temperatur  Aktifasi terhadap % Yield
Pada kajian ini temperatur aktifasi divariasikan  pada  400,  450,  500,  550  dan 600  °C.  Gambar  1  menunjukkan  penurunan seiring peningkatan temperatur aktifasi. Nilai % yield tertinggi diperoleh pada temperatur  aktifasi  400  °C  sedangkan  yang terendah  diperoleh  pada  temperatur  aktifasi 600 °C.
Semakin  meningkat  temperatur  aktifasi akan mengakibatkan semakin rendah perolehan karbon aktif karena proses devolatilisasi dari bahan baku untuk membentuk  pori-pori  baru  [8].  Menurut
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 400 450 500 550 600 % Y iel d
Temperatur Aktivasi (°C)
Yahaya, et  al. [19]  laju  reaksi  karbon-ZnCl 2
dan karbon-CO 2 meningkat seiring meningkatnya  temperatur  aktifasi,  hal  ini mengakibatkan  penurunan  perolehan  karbon. Temperatur  aktifasi  yang  semakin tinggi akan meningkatkan  proses  pembentukan  pori-pori sehingga  senyawa  volatil  yang  dilepaskan semakin meningkat  dan yield semakin rendah [1, 20, 25].
Nilai  maksimum  % yield karbon  aktif diperoleh  pada  temperatur  aktifasi  400  °C yaitu,  30,93%.  Hasil  yang  serupa  juga diperoleh oleh Thajeel, et al . [1] yang meneliti karbon  aktif  dari  sekam  padi  menggunakan aktifator  ZnCl 2 pada  temperatur  aktifasi  500 hingga  800°C,  terjadi  penurunan  % yield seiring  meningkatnya  temperatur  aktifasi. Nilai  maksimum  % yield diperoleh  pada temperatur  aktifasi  500  °C dan  waktu aktifasi 1,5 jam yaitu, 40%. Kajian ini menunjukkan % yield yang lebih kecil daripada penelitian oleh Thajeel, et al . [1].
Nilai Iodine Nilai iodine adalah jumlah miligram iodine teradsorpsi  dari  larutan  oleh  1  gram  karbon aktif.  Pengaruh  temperatur  aktifasi  terhadap nilai iodine karbon  aktif  dari  kulit  salak disajikan  dalam  bentuk  grafik  yang  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Hubungan  Temperatur  Aktifasi terhadap Nilai Iodine Kemampuan karbon aktif dalam mengadsorpsi iodine pada  larutan  diuji  pada konsentrasi iodine 0,1 N. Gambar  2 menunjukkan  bahwa  nilai iodine mengalami penurunan  seiring  peningkatan  temperatur aktifasi.  Nilai iodine tertinggi  diperoleh  pada temperatur  aktifasi  600  °C  sedangkan  yang terendah  diperoleh  pada  temperatur  aktifasi 450 °C. Jika temperatur aktifasi semakin
meningkat, proses pirolisa akan semakin cepat berlangsung  dan  akan  semakin  banyak  pori- pori aktif di permukaan karbon yang terbentuk
[17].  Temperatur  aktifasi  adalah  parameter yang  sangat  berpengaruh  pada  struktur  pori karbon  aktif  [14].  Rahmawati,  dkk  [34] menjelaskan  bahwa  pada  temperatur  aktifasi yang  semakin  tinggi,  zat  pengotor,  yaitu senyawa-senyawa  volatil  yang  menutupi  pori akan  semakin  banyak  teruapkan  sehingga diperoleh luas permukaan yang semakin besar. Temperatur  aktifasi  yang  semakin tinggi akan meningkatkan  proses  pembentukan  pori-pori dan proses  penambahan  luas  permukaan  pori- pori [1, 20, 25].
Nilai iodine maksimum  diperoleh  pada temperatur  aktifasi  600  °C  yaitu  694  mg/g. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pradhan [31] tentang karbon aktif dari lumpur kertas  dan  sekam  padi menggunakan  aktifator ZnCl 2 ,  bentuk  grafik  yang  serupa  dihasilkan, nilai iodine meningkat pada kenaikan temperatur  aktifasi  500  hingga  600  °C  dan mencapai maksimum  pada  temperatur  aktifasi 600  °C  yaitu  769  mg/g.  Kajian  ini menunjukkan  nilai iodine yang  lebih  kecil daripada penelitian oleh Pradhan [31].
Recovery (Pemulihan) ZnCl 2 Pemulihan  ZnCl 2 adalah  banyaknya  ZnCl 2 yang  dapat  dipulihkan  untuk  digunakan kembali  sebagai  aktifator.  Analisa recovery ZnCl 2 terhadap  temperatur  aktifasi  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar  3.  Hubungan %Yield  Recovery ZnCl 2 terhadap Temperatur Aktifasi
Hasil penelitian menyatakan bahwa %yield recovery ZnCl 2 menurun  seiring  dengan meningkatnya
temperatur
aktifasi.
Nilai %yield recovery ZnCl 2 tertinggi diperoleh  pada  temperatur  aktifasi  400  °C sedangkan  yang  terendah  diperoleh  pada temperatur aktifasi 600 °C.
ZnCl 2 memiliki titik leleh 283 °C  dan titik didih  732  °C  [4].  Menurunnya %yield recovery ZnCl 2 seiring meningkatnya 0 100 200 300 400 500 600 700 800 450 500 550 600 N il ai Iodi n e ( m g/ g) Temperatur Aktivasi (°C) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 400 450 500 550 600 % Y ie ld R ec ov er y Z n C l 2
Temperatur Aktivasi (°C)
temperatur  aktifasi  mungkin  terjadi  karena ZnCl 2 telah  menguap  saat  berfasa  cairan,  hal ini sesuai dengan peryataan Pringgodigdo [23] bahwa cairan dapat berubah menjadi gas pada suhu  di  bawah  titik  didihnya  dan  penguapan ini dapat terjadi karena molekul-molekul pada permukaan  cairan  memperoleh  cukup  energi untuk  dapat  melepaskan  diri  dari  tarikan molekul-molekul  dalam  cairan  tersebut.  Hasil yang  serupa  juga  disampaikan  oleh  Alhamed [33]  yang  menemukan  bahwa  terjadi  proses penguapan  ZnCl 2 pada  temperatur  aktifasi 400-700 °C melalui analisa thermogravimetric . Temperatur  aktifasi  yang  semakin  meningkat mengakibatkan  semakin  banyaknya  energi penguapan  sehingga %yield  recovery ZnCl 2 semakin menurun.
Nilai  maksimum  % yield  recovery ZnCl 2 diperoleh  pada  temperatur  aktifasi  400  °C, yaitu sebesar 76,10%. Adanya %yield recovery ZnCl 2 telah  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Malik, et  al .  [25]  yang mendapatkan %yield  recovery ZnCl 2 hingga 80% dan Zhu, dkk [35] yang meneliti tentang karbon  aktif  dari  proses chloromethylation polydivinyl benzene dengan aktifator ZnCl 2.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil dari penelitian ini adalah: 1.   Meningkatnya suhu aktifasi mengakibatkan  nilai iodine karbon  aktif yang  diproduksi  meningkat  dan yield karbon aktif menurun.
2.   Karbon  aktif  dengan  nilai iodine tertinggi yaitu  694  mg/g  diperoleh  pada  temperatur aktifasi 600 o C.
3.  Karbon  aktif  dengan yield tertinggi  yaitu 30,93%  diperoleh pada  temperatur  aktifasi 400 o C. 4.  ZnCl 2 sebagai  zat  aktifator  dapat  di- recovery untuk digunakan kembali sebesar 76,10 %.
Daftar Pustaka [1]  Abbas  Sabah  Thajeel,  A.  Z.  Raheem,
Mustafa M. Al-Faize, Journal of Chemical  and  Pharmaceutical  Research. 5, 2013.
[2]  ACS, Fuel Chem. Div. 41, 1996.
[3]  Anonim,  European  Council  of  Chemical M     c      ’  F d        ,   EF  , 1986.
[4]  Anonim, Zinc Chloride(7646-85-7), ChemicalBook, http://www.chemicalbook.com,  diakses pada 17 Maret 2015.
[5]  B.  Viswanathan,  P.  Indra  Neel,  T.  K.
Varadarajan, National Centre for Catalysis  Research  Indian  Institute  of Technology Madras, 2009. [6]  Chadrudee Sirilamduan, Chakkrit Umpuch,  Pairat  Kaewsarn,  Songklanarin Journal  of  Science  and  Technology,  33, 2011.
[7]  C.  Namasivayam,  D.  Sangeetha,  Indian Journal  of  Chemical  Technology.  12, 2005.
[8]  D.  Adinata,  W.M.A.  Wan  Daud,  M.K. Aroua, Bioresource Technol. 98, 2007.
[9]  Fahrizan Manda Sahputra, Skripsi,  Prodi Biokimia FMIPA IPB, Bogor, 2008.
[10]  Farhana  Binti  Mohamed  Wazir,  Skripsi, Faculty  of  Applied  Science  Universiti Teknologi Mara, Mara, 2012.
[11] F. Beguin and E. Frackowiak, CRC Press, 2010.
[12] Gareth J. Mayhead, Pyrolysis of Biomass, University of
California,
http://ucanr.org/WoodyBiomass,  diakses pada 18 Maret 2015.
[13]  Harry  Marsh,  Francisco  Rodriguez- Reinoso,  Activated  Carbon, Elsevier Science & Technology Books, 2006.
[14]  H.  Jankowska,  A.  Swiatkowski  dan  J. Choma,  Active  Carbon,  Ellis  Horwood Limited, 1993.
[15]  Hsu,  L.  Y,  Teng,  H,  Fuel  Processing Technology. 64, 2000.
[16]  J. Ray Gillespie, Home Water Treatment Using  Activated  Carbon,  Cooperative Extension Service Michigan State
University, http://www.baycounty- mi.gov, diakses pada 7 Januari 2014.
[17]  Moinuddin  Ghauri,  Muhammad  Tahir, Tauqeer  Abbas,  International  Journal  of Applied Research. 1, 2012.
[18]  Mona-Lisa  Banks, et  al ,  Conversion  of Waste  Corncob  to  Activated  Carbon  for Use  of  Methane  Storage,  Alliance  for Collaborative  Research  in  Alternative
Fueling Technology, http://allcraft. missouri.edu,  diakses  pada  19  Maret 2014.
[19]  Nasehir  Khan  E.  M.  Yahaya, et  al ., International  Journal  of  Engineering  & Technology. 10, 2010.
[20]  Olafadehan  O.  A, et  al .,  International Journal of Applied Science and Technology. 2, 2012.
[21]  O.  O.  Olayiwola,  International  Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology. 2, 2013.
[22]  Owabor  C.  N,  Iyaomolere  A.  I,  J.  Appl. Sci. Environ. 17, 2013.
[23]  Pringgodigdo, Ensikopedi Umum. Kanisius, Yogyakarta, 1997.
[24]  Reni Lestari, Georg Ebert, Challenges to
Organic  Farming  and  Sustainable  Land Use  in  the  Tropics  and  Subtropics, Humboldt University Berlin, http://www.tropentag.de, diakses pada 10 Januari 2014.
[25]  R.  Malik,  D.  S.  Ramteke,  S.  R.  Wate, Indian  Journal  of  Chemical  Technology. 13, 2006.
[26]  Robert  J.  Evans,  The  Relation  of Pyrolysis Processes to Charcoal
Chemical and Physical Properties,
National  Renewable  Energy  Laboratory, diakses pada 18 Maret 2015.
[27]  Roozbeh  Hoseinzadeh  Hesas, et  al , BioResources. 8, 2013.
[28]  Samy  Sadaka,  Pyrolysis,  Iowa  State University, http://bioweb.sungrant.org ,
diakses 18 Maret 2015.
[29]  Satish M. Manocha, Sadhana journal. 28, 2003.
[30]  Sodeinde  O.  A,  International  Journal  of Chemical  Engineering  and  Applications. 3, 2012.
[31]  Subhashree  Pradhan,  Project  Report, Department  of  Chemical  Engineering. National Institute of Technology, Rourkela, 2011. [32]  Victor Manuel Perez Lozano,
Development  Of  Novel  Adsorbents  And
Catalysts  Based  On  Activated  Carbon, SGITT-OTRI,  http://sgitt-otri.ua.es.html,
diakses pada 7 Januari 2014.
[33]  Yahia  A.  Alhamed,  JKAU:  Eng  Sci. 17, 2006.
[34]  YD  Rahmawati,  I.  Prasetyo,  Rochmadi, Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik K     “K j      ”,   d      ,    4.
[35]  Zhao-lian  Zhu, et  al ,  Chinese  Journal  of
Polymer Science. 26, 2008.